=" 502% 
un poco opaco. Verosimilmente adunque il diverso modo di comportarsi dei fili da 
me ottenuti, proveniva dal più o meno rapido loro raffreddamento, all’uscire dal ci- 
lindro d’acciaio. 
I fili si comportano dunque come il bismuto fuso, e la curva della resistenza 
subisce le stesse modificazioni, a norma della diversa rapidità del raffreddamento. 
Tuttavia una differenza si scorge fra le curve dei fili (che nella tavola II sono 
punteggiate) e quelle del metallo fuso; e cioè le prime sono più elevate. Il metallo 
che ha subìto una forte compressione, resta dunque più resistente. 
14. Per evitare il raffreddarsi dei fili di bismuto nell’atto in cui sono fabbricati, 
cercai di farli alla temperatura ordinaria, e li ottenni nel modo descritto. 
Questi fili si comportarono alla solita maniera, salvo che la curva della resi- 
stenza è ancora più elevata, ciò che era da prevedersi se veramente una forte com- 
pressione determina un aumento permanente di resistenza nel bismuto. Ecco infatti 
due serie di misure. 
XVII. XVIII. 
i b t b 
0° 4,903 — 16%2 || 5,103 
48 387 0,2 | 4,913 
117,5 | 3,684 = 185 n18 
152,5 539 38,5 418 
113 507 57 160 
171,4 513 83,5 | 3,850 
183,5 524 100 699 
195 658 121,5 606 
205 693 144 534 
214,5 660 157 518 
239 214 195 497 
21,8 | 5,007 184,5 637 
0 634 201, 5 680 
213,5 608 
239 2,706 
Le due ultime misure della tab. XVII furono fatte, dopo avere tuffato rapida- 
mente nell’etere, il filo, estratto appena dall’olio caldo, e confermano ciò che sì asserì 
altrove, e cioè che col rapido raffreddamento si produce un notevole aumento di re- 
sistenza. 
La curva gh, tratteggiata nella tavola, rappresenta i risultati della tabella XVII. 
Questa curva ha l'aspetto generale di quelle date dal bismuto fuso e lentamente 
raffreddato. 
Col medesimo filo che alla fine delle misure della tabella XVII fu rapidamente 
raffreddato, feci il giorno dopo le misure seguenti. 
